parte in acido cloridrico e saggiata la soluzione con prussiato giallo si è 

 avuta la reazione del ferro. IT altra parte del precipitato fusa con soda e nitro 

 sulla lamina di platino ha dato la colorazione del manganese Infine saggiata 

 parte della soluzione cloridrica con molibdato d' ammonio, si è avuto un leg- 

 gero precipitato di fosfomolibdato d' ammonio e quindi esistono tracce di 

 acido fosforico, però nella soluzione cloridrica non si sono trovati metalli 

 alcalino terrosi. 



Per contrario nel liquido filtrato si sono trovate traccie di magnesio, di 

 calcio e di sodio, poiché il residuo lasciato per evaporazione del liquido co- 

 lora in giallo la fiamma oscura del becco Bunsen. La nostra sostanza con- 

 tiene dunque: silice, ferro, manganese, magnesio con traccie di calcio, di 

 sodio e d' acido fosforico. 



Possiamo aggiungere che un' altra porzione della sostanza sciolta in 

 acido cloridrico in atmosfera di biossido di carbonio e saggiata con prussiato 

 rosso ha dato un precipitato bleu, quindi il ferro trovasi anche allo stato 

 ferroso. 



Troppo interessanti si mostrano questi saggi, perchè non facessi proce- 

 dere il mio assistente, dott. Carlo Rimatori, all' analisi quantitativa di questa 

 sostanza minerale. 



Naturalmente per eseguire questa analisi si sono scelti i pezzi più puri, 

 i cui frammenti erano intieramente attirabili dalla calamita, perchè non dap- 

 pertutto, ma assai frequentemente a questa sostanza sono unite larghe la- 

 melle di mica oscura, decomposta, colla lucentezza originale quasi perduta e 

 che ricoprono la massa del minerale in esame ed alle volte anche la com- 

 penetrano; quindi si è liberata la sostanza da analizzarsi dalla mica ed 

 anche dal quarzo, che in tenue venuzze si caccia in mezzo. Ed eccone i risul- 

 tati ottenuti : 



Si0 2 

 FeO 

 Fe 3 3 

 MnO 



28,61 

 17,55 

 43.09 

 8.83 

 1,09 



CaO. MgO. Na,0 



99,17 



ed ammettendo la forinola : 



4Si 3 9 Fe 2 . 4Fe 3 4 . BMnO 



si avrebbero le seguenti percentuali : 



Si0 2 

 FeO 

 Fe,0 ; 

 MnO 



28.75 

 17.25 

 44.73 



8.56 



99.29 



